Защитные покрытия нового поколения для транспортных строительных конструкций

Защитные покрытия нового поколения для транспортных строительных конструкций

В. Я. СОЛОВЬЕВА, докт. техн. наук, профессор, И. В. СТЕПАНОВА, канд. техн. наук, доцент, А. В. КАСАТКИНА, аспирантка, кафедра «Инженерная химия и естествознание» ПГУПС

Для всех объектов транспортного строительства — аэродромов, железных дорог, причалов, мостов — требуется относительно дешевый цементсодержа-щий материал, обладающий комплексом ценных эксплуатационных свойств: повышенной прочностью, трещиностойкостью, адгезионной прочностью и долговечностью. Свойства массивных бетонных конструкций можно улучшать, используя тонкослойные цементные композиции, при толщине до 20 мм характеризующиеся большой открытой площадью поверхности, с повышенной трещиностойкостью, высокой адгезионной прочностью наносимой поверхности.

Совершенствование свойств цементсодержащего защитного покрытия может быть достигнуто с помощью высокоэффективных химических добавок нового поколения в виде твердых дисперсий, лежащих в нанообласти. К таким дисперсиям относятся добавки коллоидных растворов, например коллоидный раствор кремниевой кислоты. Особый интерес при рассмотрении свойств це-ментсодержащего защитного покрытия вызывает поверхность раздела покрытия и бетонной основы — своего рода контактная зона, играющая важную роль в защитных свойствах и активнос-

ти, которую ей отводит композиционное материаловедение.

Смысл применения дисперсий гидрозолей коллоидного (нано) размера для повышения эффективности свойств це-ментсодержащей композиции (ЦК) состоит в том, что коллоидные частицы могут блокировать микро- и мезопоры, имеющие такой же диаметр, как и частицы коллоидных дисперсий, — до 100 нм. Это может способствовать повышению плотности структуры ЦК со всеми соответствующими эксплуатационными последствиями: повышением прочности на сжатие и на растяжение при изгибе, трещиностойкости, водо-

непроницаемости, морозостойкости. Кроме того, частицы коллоидного размера способны сдвигать кислотно-основное равновесие в твердеющей системе в сторону образования гидросиликатов, с учетом мицеллярного строения частицы и за счет высокой удельной поверхности способны при нанесении на основание обеспечить ЦК высокую клеящую способность.

В нашей работе использован эффективный цементсодержащий состав на основе цемента, доломитизированного известняка, микрокремнезема, песка фр. 0-0,63 мм и суперпластификатор. Данный состав назван базовым или контрольным. В исследовании были использованы цементы Северо-Западного региона России: ПЦ400Д20 ОАО «Пикалевский цементный завод», ПЦ400Д20 ОАО «Сланцевский цементный завод», ПЦ500Д0 ОАО «Сланцевс-кий цементный завод», напрягающий цемент НЦ-10 по ТУ 5743-07246854090-98, а также кремнезоль, который был разработан и изготовлен на кафедре инженерной химии и естествознания ПГУПС.

Из полученных результатов следует, что при использовании добавки золя

Рис. 1. Распределение пор по их диаметру

Таблица 1. Результаты дифференциально-термического анализа цементного камня, активированного кремнезолем

Добавка Эффекты на дериватограмме, °С Потери при эффектах, % 1,%

I II Ш IV V VI I П III IV V VI

ТЦК базовый (-)135 (-) 182 (-)515 (-)795 - 8 2 - 7 6 - 23/100

ТЦК базовый с кремнезолем (-)129 (-)178 (-)370 (-)510 (-)793 (+)837 11 5 3 3 7 - 29/126

(—) — эндотермический эффект; 1 (+) — экзотермический эффект

Таблица 2. Кинетика изменения прочности на сжатие ТЦК

Цемент, наименование, завод-изготовитель Кренезопь, масс. % от массы цемента Прочность на сжатие, МПа

№ п/п в/ц Возраст, сутки

3 а 28 56 90 120 150 180 210

1 ПЦ400Д20 ОАО — 0,48 10,5 38,0 18,7 68,0 27.5 100 29.4 107,0 30.4 110,5 31.7 115,2 32.2 117,2 33.4 121,5 33.5 121,9

«Пикалевский цементный завод» 0,3 0,47 14,8 54,0 25,0 91,0 36.3 132,0 36.8 134,0 37.3 135,7 37.7 137,0 38.1 138,7 38.4 139,5 39.3 143,0

2 ПЦ500Д0 ОАО «Сланцевский цементный завод» — 0,49 9,3 34,0 17,7 65,0 27.3 100 28.0 102,6 28.6 104,9 29.2 107,1 29.5 108,2 29.8 109,3 29.8 109,3

0,3 0,48 12,6 46,0 22,9 84,0 35.8 131,0 36.3 133,0 36.8 135,0 37.4 137,0 37.9 139,0 38.5 141,0 38.8 142,0

(—) Подвижность растворной смеси ТЦК но глубине погружения конуса 9 см.

Таблица 3. Результаты дифференциально-термического анализа бетонной подложки различных классов

Класс бетона по прочности при сжатии, В Эффекты на дериватограмме, °С Потери при эффектах, % I, %

I II III IV I II III IV

В15 (-) 140 (-) 195 (-) 525 (+) 820 8 3 4 - 15

В22,5 (-) 143 Я 205 (-) 517 (+) 815 11 5 6 - 22

В25 (-) 142 (-) 203 (-) 520 (+) 823 13 6 7 - 26

ВЗО (-) 137 (-) 207 В 512 (+) 818 15 8 9 - 32

ортокремниевой кислоты цементная композиция, исследованная по ГОСТ 5802-86, отличается пониженной пористостью независимо от используемого цемента. Об этом можно судить по уменьшению водопоглощения до значений 2,85-2,5% при 0,3 масс. % кремнезоля от массы цемента, т. е. на 18-23 отн. % по сравнению с базовым составом.

Об уплотнении структуры в присутствии кремнезоля свидетельствуют и данные о пористости структуры, полученные при помощи автоматического анализатора изображений «ВидеоТест». В активированном образце поры в основном небольшие (0 0,03-0,12 мм); количество более крупных пор (0 0,09-0,21 мм) уменьшено. Распределение пор по их диаметру представлено на рис. 1.

При использовании физико-химических методов обнаружено, что в присутствии кремнезоля повышается степень гидратации цемента и появляются низкоосновные гидросиликатные фазы. Результаты дифференциально-термического исследования (табл. 1) подтверждают усиление гидратацион-ных процессов в присутствии кремне-золя, поскольку общее количество химически связанной воды увеличивается на 26% по отношению к базовому составу тонкослойных цементных композиций (ТЦК) и образование низкоосновного гидросиликата кальция по наличию экзотермического эффекта при температуре 837 °С.

Таким образом, результаты физико-химических исследований подтвердили, что в присутствии кремнезоля 8Ю2иН2О увеличивается плотность материала и усиливается степень гидратации цемента с образованием повышенного количества гидратных соединений, в том числе и низкоосновных гидросиликатов кальция.

Одна из наиболее важных характеристик ЦК — трещиностойкость, косвенной оценкой которой может быть отношение прочности на растяжение при изгибе к прочности на сжатие. Были проведены исследования по изменению всех видов прочности и трещинос-тойкости строительных растворов для ЦК в соответствии с ГОСТ 5802-86 при использовании различных цементов Северо-Западного региона. Определено, что процент повышения трещинос-тойкости ЦК в присутствии кремнезоля более высокий

при использовании цементов повышенной трещиностойкости НЦ-10 и Пикалевского ПЦ400Д20.

Кроме того, представляло интерес изучение изменения прочности на сжатие композиционного материала с течением времени (табл. 2). В результате сравнительного анализа полученных данных установлено, что прочность на сжатие ЦК, активированной кремнезо-лем, повышается на протяжении всего анализируемого периода и в возрасте 210 суток на 22-27% превышает прочность на сжатие базового состава ТЦК.

Далее была исследована морозостойкость и водонепроницаемость ЦК. Морозостойкость ЦК определяли по ГОСТ 5802-86, а водонепроницаемость по ГОСТ 12730.5-84.

Установлено, что при использовании кремнезоля морозостойкость увеличивается на 50% и достигает значения, соответствующего марке F300, водонепроницаемость повышается на 33% и достигает значения, соответствующего марке W16.

Кроме свойств покрытия ЦК, важной характеристикой является его адгезионная прочность, например, к бетонной подложке. В качестве основания рассмотрен бетон разной прочности, который характеризовался примерно одинаковым значением пористости, оцениваемым величиной водопоглощения 6,0±0,5%. При этом для каждого класса бетона определялось количество химически связанной воды по данным дифференциально-

1.5

1 ---

IS

Количество химически связанной воды, %

Рис. 2. Взаимосвязь адгезионной прочности и количества химически связанной воды основания

1 — базовый состав ТЦК (количество химически связанной воды 23%, табл. 1);

2 — базовый состав ТЦК, активированный кремнезолем (количество химически связанной воды 29%, табл. 1).

термических исследований (табл. 3), как отражающих степень гидратации и количество образующихся гидрат-ных соединений.

Взаимосвязь адгезионной прочности ТЦК и количества химически связанной воды бетонного основания (по данным ДТА) представлена на рис. 2.

На рассматриваемом рисунке видно, что адгезионная прочность, определяемая на отрыв или контакт (кривые 1 и 2), при одинаковой пористости бетона увеличивается на 47-66% при исполь-

зовании ТЦК, обладающей повышенной гидратационной активностью (рис.2, кривая 2), и на 20-47% при увеличении класса бетона от В15 до В30, используемого в качестве подложки.

В присутствии добавки кремнезоля ЦК, используемая в качестве защитного покрытия поверхностного действия, отличается повышенной водонепроницаемостью и морозостойкостью, улучшенной трещиностойкостью и адгезионной прочностью к бетонному основанию, а также повышенной

прочностью на сжатие и на растяжение при изгибе.

Таким образом, уровень основных физико-механических характеристик защитных цементных композиций — плотности, водонепроницаемости, тре-щиностойкости, прочности и морозостойкости — можно повысить введением коллоидных растворов кремнезоля. При введении добавки золя кремниевой кислоты прочность ЦК на сжатие повышается на 32%, прочность на растяжение при изгибе — на 57%, коэффициент тре-щиностойкости — на 22% и водонепроницаемость соответствует марке W16.

Адгезия покрытия тем выше, чем больше гидратных фаз образуется в покрытии и содержится в бетонной подложке, что согласуется с классом бетона подложки. Адгезионная прочность к бетонной подложке (при прочих равных условиях) в присутствии золь-добавки в защитной цементной композиции увеличивается на 47-66% в зависимости от класса бетона подложки и повышается в следующей последовательности: В15^В22,5^В30. В присутствии коллоидного раствора кремнезоля основными продуктами гидратации являются низкоосновные гидросиликаты типа СЭН (I).